1903. No. 8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 25 
Enstatit: (No. 56 a, Aciditätsgrad etwas mehr als 1.57, wahrschein- 
lich ca. 1.65; siehe Bemerkung unten). 
Augit: Aciditatsgrad. 1.78, 1.78, 1.77, 1.76, 1.73, 1.72, 1-71, 
mm 1.69, 1.65, 1575) 7.54. 
Hexagonales Ca-Metasilikat, bezw. Wollastonit: 1.73, 1.68, 1.64, 
me, 1.534, 
Rhodonit: 1.75, ca. 1.70, 1.65. 
Siehe die Analysen No, 56a, 39—50, 5—9 und 59—60b. — In dem Morozewicz's 
Arbeit S, 111 entnommenen Schmelzprodukt No, 56a, von Aciditätsgrad 1.57, ist ein wenig 
Magnetit (und Hämanit) ausgeschieden; am Anfange der Krystallisation des Enstatits hatte 
die Schmelzmasse wahrscheinlich einen etwas höheren Aciditätsgrad, etwa 1.65. 
In No. 51, 52 und 64a? von Aciditåtsgrad 1.54, 1.56 und 1.53, sind 
Akermanit und Augit gleichzeitig krystallisiert (siehe hierüber unter dem 
Abschnitt über Krystallisationsfolge und Krystallisationsgleichzeitigkeit). 
Aus den obigen, ganz zahlreichen Beobachtungen geht hervor, dass 
die Individualisationsgrenze in Stlikatschmelzflüssen (ohne Fe,O, und 
mit einer zwischen 0.5 und 10 %0 wechselnden Al,O,-Menge) zwischen 
den Olivin- und Melilithmineralien einerseits und den Metasilikatmine- 
ralien andrerseits ungefähr bei dem Aciditätsgrad 1.60 liegt, nämlich 
höher als 1.50, nicht aber so hoch wie 1.70 (42,0, als Base gerechnet). 
Die Grenze wird unzweifelhaft je nach den verschiedenen Mineralien, 
welche auskrystallisieren mögen, etwas wechseln; dann wird die Grenze 
auch von der Höhe der 42,0,- (und 72,0,-) Menge beeinflusst werden. 
— Bei der Erörterung dieser Fragen muss erinnert werden, dass die Be- 
stimmungen des Aciditätsgrades, der unvermeidlichen Analysenfehler 
wegen, in der Regel nicht im zweiten Decimal ganz exact sein dürften 
(6.18. 9). 
Die Individualisationsgrenze scheint am nächsten bei den folgenden 
Werten zu liegen: 
Zwischen eigentlichem Olivin und Augit bei Aciditätsgrad 1.6 à 1.65. 
Zwischen Monticellit? (MgCaSiO,) und Augit bei . . 1.55—1.60. 
Zwischen Knebelit (Mr-Olivin) und Rhodonit 1.55 oder 1.55— 1.60. 
- 
Zwei alte Analysen (Mineralbild in Schmelzmassen, No, 91 und 96, vom Jahre bezw. 
1853 und ca, 1860), von Aciditätsgrad bezw. 1.47 und 1,44 sind nicht berücksichtigt, 
weil sie ziemlich sicher zu wenig S/O, ergeben. — Dies sind überhaupt die beiden 
einzigen alten Analysen, die ich ausser Betracht gesetzt habe, 
Durch ein Versehen ist No. 64a in der Analysen-Tabelle von No, 51 und 52 getrennt. 
Wie wir unten näher erörtern werden, bildet sich häufig bei sehr schneller Abkühlung 
von basischen Schmelzmassen mit mittleren Verhältnissen zwischen Mg und Ca nicht 
Mg,SiO,, sondern MgCaSiQ,. — Bezüglich der Individualisationsgrenze zwischen 
diesem und Augit siehe besonders die Analysen No, 50, 51 und 128, 
eo 
